(6.3 ) 

 dans l'hydrogène protocarboné, ont perdu, comme dans l'acide carbo- 

 nique, leur faculté décomposante. On peut, je crois, attribuer la perte de 

 cette faculté à ce qu'elles ont été privées pendant trop longtemps de l'oxy- 

 gène qui leur est indispensable povu' élaborer de l'acide carbonique parune 

 combustion lente, en un mot pour respirer; elles ont élé asphyxiées. Rien 

 de semblable n'a lieu quand les feuilles sont séquestrées à l'obscurité dans 

 une atmosphère respirable; elles en sortent, et avec l'aptitude à fonctionner 

 durant le jour comme elles fonctionnaient durant la nuit, produisent de 

 l'oxygène en présence de l'acide carbonique et de l'acide carbonique en 

 présence de l'oxygène; mais poiu" exercer ces deux fonctions opposées, il 

 f.mt qu'elles conservent leur vitalité. » 



[La suite au prochain numéro.) 



CHIMIE APPLIQUÉE. — Sur Cavenlurineà base de chrome; par M. J. Peloi'ze. 



« On sait que le sesquioxyde de chrome communique une couleur verte 

 aux fondants et particulièrement au verre. Le bichromate de potasse jouit 

 de la même propriété, ce qui doit être, puisqu'il se décompose par la cha- 

 leur en oxyde de chrome et en chromate neutre de potasse. Ce dernier sel 

 est à son tour décomposé par la silice, d'où résultent de l'oxygène, du sili- 

 cate de potasse et de l'oxyde de chrome. 



» Ainsi, en présence de la silice, tout l'acide chromique du bichromate 

 alcalin passe à l'état d'oxyde de chrome qui reste dans le verre. 



» Si la propoi'tion du sel est petite, le verre est transparent, d'une homo- 

 généité parfaite et d'une couleur verte légèrement jaunâtre. 



» Si elle est plus forte, dans une certaine mesure, on trouve dans le verre 

 des paillettes de sesquioxyde de chrome. 



» Mes essais ont été pratiqués avec les dosages suivants, qui ont toujours 

 été les mêmes, la proportion de chromate seule étant variable : 



Sable 25o parlies. 



Carbonate de soude loo » 



Spath calcaire 5o » 



M Premier essai. — Avec lo grammes de bichromate, le verre fond, s'at- 

 fine et se recuit bien. Il est homogène, transparent et d'une couleur verte 

 légèrement jaunâtre. 



» Deu.xième essai. — Avec 20 grammes de bichromate, le verre se tr;i- 



C. R., i865, 2"" Semrslie. (T. LXI, N° 16.) "^ 



